Eisenocker der Eulenhöfer Quelle zu Ronneburg. 21 



nomraen und vertragen werden können und die Kennt- 

 niss derselben daher von der grössten Bedeutung. 



Die neueren Untersuchungen von Mineralquellen ver- 

 nachlässigen selten die Analysen dieser Quellenablagerun- 

 gen , welche bei mehr oder weniger Eisengehalt und 

 dadurch bedingter brauner Färbung im Allgemeinen mit 

 dem Namen Ocker bezeichnet werden. 



Um auch den Ocker der Ronneburger Quellen zu 

 analysiren, hatte Herr Droguist Richter, auf meine Bitte, 

 die Güte, mir von jeder Quelle eine Flasche voll des 

 schlammigen Absatzes zu senden, nachdem derselbe vor- 

 her von Steinen, Pflanzen und sonstigen groben Verun- 

 reinigungen mittelst Durchseihen durch reine Leinwand 

 befreit worden war. Die Quantität des Ockers der Eulen- 

 höfer Quelle betrug weit mehr, weshalb dieser allein quan- 

 titativ untersucht wurde. Nach dem Abfiltriren und Trock- 

 nen sahen beide Ocker, der der Ur- und der Eulenhöfer 

 Quelle, wie reines Eisenoxydhydrat aus; sie bildeten ein 

 weiches, kaum fühlbares Pulver, gemengt mit einigen 

 Sandkörnern. 



Die befolgte Methode der Analyse ist ganz diejenige 

 des Ockers von Schandau, weshalb auf diese Untersuchung 

 verwiesen wird, während hier der Kürze wegen rasch die 

 Resultate folgen. (Archiv der Pharm. Bd. 75. p. 278.) 



Als Material zur Untersuchung diente stets der bei 

 100° C. getrocknete Ocker. 



A. Bestimmung der in grösserer Menge vorhandenen Bestandtheile des 

 Eisenockers der Eulenhöfer Quelle. 



2,795 Orm. Ocker wurden mit concentrirter Salzsäure 

 längere Zeit gekocht; der unlösliche Rückstand besass 

 eine graue Farbe, einige Blasen von Kohlensäure ent- 

 wichen bei dem Uebergiessen mit der Säure. 



Die dunkelbraune Lösung enthielt: 



Eisenoxyd 1,516 Grm. 



Eisenoxydul .... 0,1854 „ 



Manganoxydoxydul . . 0,002 „ 



Kalk ...... 0,0678 „ 



Talkerde 0,0062 „ 



